Silber-Extractions-Versuche in Tajova. 
131 
fen gespannten Leinwandfilter besteht. Der im Gange befindliche Bottich 
hat ausserdem den höheren durchlöcherten Schwimmer m, und ein darauf- 
liegendes Leinwandfilter /, welche die noch mitgerissenen Theilchen auf- 
fangen, die Lauge vertheilen, sie von der Luft absperren und zugleich 
warm erhalten. Jeder Bottich steht auf einer Unterlage p, welche die etwa 
durchgehende Lauge auflangt. Die Reichlauge gelangt durch die Laugen- 
lutte n in die Reichlaugenlutte q. 
Bei der Auslaugung sind von vorzüglicher Wichtigkeit: vollkommen 
gaargeröstete feine Mehle, eine reine, sowohl von schwefelsauren Salzen als 
auch metallischen Theilchen freie Lauge, von der erforderlichen Dichte und 
Wanne, die in einem ununterbrochenen, hinreichend, reinen Strahl bei 
einem gleich hohen Laugenniveau im Bottiche circuliren soll. Zeigt die Ku- 
pferplattenprobe keinen Silberbeschlag mehr, was bei Partien von 400 Pf. 
in der Regel nach 12 — 10 Stunden der Fall ist, so wird der Laugen- 
zulluss abgesperrt und die Lauge im Bottiche vollstäudig abfliessen gelassen. 
Durch das hölzerne Rohr k wird hierauf aus der Pfanne b in den Bottich 
Wasser geleitet, und dessen erste Füllung in die Reichlaugenlutte, die 
zweite und dritte aber durch die Wasserpipe in eine unter der Lutte n 
(Taf. III) liegende Wasserlutte o in den Aussüssständer abgeleitet. Die 
Rückstände werden hierauf auf die Rückständetafeln O ausgeschlagen pro- 
birt und zur Reduction weggelaufen. — Das nicht mehr auslaugbare me- 
tallische oder unzersetzte Schwefelsilbcr der Rückstände verwandelt sich 
nach längerem Liegen derselben an der Luft in Chlorsilber. In Folge der 
nie vollständig ausgewaschenen Salzlauge bildet sich nämlich unter merk- 
licher Erwärmung der Mehle, Kupferchlorid, welches einen Theil seines 
Chlors an das Silber abgibt, wodurch Chlorsilber und Kupferchlorür ent- 
stehen, welches letztere wieder das Schwefelsilber zerlegt. Es ist demnach 
das Silber aus reicheren Rückständen meistens ohne wiederholte Röstung 
bloss durch diese Chlorisirung auf nassem Wege und eine kurze Auslau- 
gung zu gewinnen. 
Fällung. Die Reichlauge vertheilt sich aus der Reichlaugenlutte q 
in die 4 Bollich-Fällsysteme nach derem jedesmaligen Fassungsvermögen, 
während der Ueberscliuss in den Luttenregulator L geht ; die entsilberte 
Lauge tritt nach ihrem Ausflüsse aus dem dritten Bottich eines jeden der 
4 Systeme durch die Sammellutten t und aus den 2 Bottichen der Silber- 
luttenfällung in das Lutten-System u zur Fällung des Kupfers, aus dem 
während der Silberausscheidung aufgenommenen Kupferchloride. Die ent- 
kupferte hingegen mit Eisenchlorür geschwängerte Lauge gelangt aus dem 
System u durch das Vorbassin v in das mit Blei gefütterte, mit Firnisskitt 
bestrichene Reservoir w , wo sie einen Theil ihres Eisensalzes absetzt, und 
durch die Pumpe x in die Pfanne a zur wiederholten Benützung gehoben wird. 
Jedes Bottich-Fällsystem besteht aus 3 Bottichen von Eichenholz mit 
Schraubenreifen und einer, jener der Auslaugebottiche gleichen Filtrirvor- 
17 * 
